“ 
. Maxima schmäler. Für die da- 
einer Drehung des letzteren wird 
Das magnetische Verhalten von Eisenkristallen bei gewöhnlicher Temperatur, 135 
verschieden. Figur 6 enthält o für konstante H, aber nun nicht 
mehr in Funktion des Azimutes g von H, sondern des Azimutes y 
von 6 selbst. Die Maxima und Minima der Kurven für o und 6, 
müssen, weil dort 6,= (0 wird, zusammenfallen, nur werden bei den 
Kurven für 6 in den mittleren 
Feldern die Minima breiter, die 6 | 
= 
BZ 
sind die Kurven der Einfachheit 
halber so schematisiert, dass die 
beiden Quadranten als vollkommen $ 40 O5 Ta  zgg 
gleich angenommen wurden, in- 
dem eine mittlere Kurve aus ihnen 
konstruiert wurde.) — DasZurück- 6:H= 
bleiben von 6 gegenüber H bei 7:H 
8:H 
zwischen liegenden Winkel sind 
die Unterschiede zwischen @ und 
y und die Unterschiede zwischen 
6, und 6 gerade so, dass sich die 
Kurven fast völlig decken. In den 
stärkeren Feldern tritt nun deut- 
lich zutage, dass in der Richtung 
ee 
ST 
der 2-zähligen Achse 6 wirklich 
noch ein Minimum hat; es wird 
dort auch jeweilen das Maximum 
von o in der Richtung der 4- 
zähligen Achse etwas breiter als 
bei den o,-Kurven, weil hier die 
Vergrösserung von 6, durch den 
Zusatz von 0, gegenüber der Wir- 
kung des Unterschiedes zwischen 
p und y überwiegt. (In Figur 6 
Fig. 6: Platte V5; o(y). 
Ei Gauss 9: H = 1110 Gauss 
-55 „ 10:H=1597 „ 
= se ‚ I1L:HENW „ 
durch den Winkel (p—y) ausge- 
drückt, für den gilt: 
On 
tw -N= 
Der Winkel ist ganz ähnlichen Variationen unterworfen wie 6,, 
weil sich ja für ein konstantes H o, relativ viel stärker ändert als 
6,. Insbesondere macht (p—y) den Vorzeichenwechsel von 6, mit. 
Der grösste Wert des Maximums von (P— y) tritt naturgemäss bei 
etwas kleinerem H auf als der grösste Wert des Maximums von 6,. 
